— 115 — 
Le arenarie di Guardiella addimostrano anzi tutto una grana 
finissima, mentre le arenarie dell’ Istria la hanno notevolmente più 
grossa. 
Sotto il microscopio dimostrano tutte un aggregato analogo 
di minerali: di quarzo, di calcite e di scaglie cristalline di colore 
nero, le quali arrossano in seguito all’ arroventazione e trattate 
coll’ acido cloridrico danno una soluzione giallo-ferruginosa. — Mi 
sembrano queste scaglie di natura anfibolica; e senz’ aleun dubbio 
sono desse da cui si deriva il contenuto ferruginoso. 
Nell’ arenaria di Muggia sono queste scaglie in numero mi- 
nore, però vi si trovano in dimensioni maggiori; nelle altre are- 
narie sottoposte all’ esame sono più piccole, ma si rinvengono in 
copia molto maggiore. 
Venne dippoi rilevata Ja densità delle 5 arenarie : 
N.° 1. d. = 2-613 
, 2. d. = 2-612 
, 3. d = 2627 
5° 4 d. = 2-673 
5. d. = 2-670 
» 
Per l’ analisi chimica venne scelto il metodo seguente: 
1. Trattamento coll’ acido acetico per ottenere la soluzione 
dei puri carbonati di calcio e di magnesio. 
2. Digestione coll’ acido cloridrico diluito per ottenere la solu- 
zione dei sali ferrosi. 
3. Digestione coll’ acido cloridrico concentrato per ottenere 
tutti i componenti solubili. 1 
4. Il residuo insolubile venne fatto bollire con una soluzione 
di carbonato di sodio per aprire alcuni silicati. 
5. Finalmente venne trattato il residuo di 4 coll’ acido solfo- 
rico concentrato per rendere solubile il resto dell’ allumina. 
La determinazione del ferro venne eseguita volumetricamente 
con una soluzione ridotta e con un’ altra soluzione non ridotta. 
Risultarono quindi i seguenti componenti: 
